— 348 - 



tirt, in Querschnitten beobachtete der Verf. das Axenbild einer optisch 

 zweiaxigen Substanz, scheinbarer Winkel der optischen Axen in Luft an- 

 nähernd 24°, Bissectrix die Längsaxe. Hiernach ist der Chrysotil rhom- 

 bisch. In Dünnschliffen des Pikroliths fand der Verf. eine gleichartige, 

 im gewöhnlichen Lichte fast farblos erscheinende, amorphe Grundmasse 

 und in dieser Aggregate von feinen Fasern, die eine fast sphärolithische 

 Structur besitzen. Viele dieser Sphärolithe zeigen zwischen gekreuzten Ni- 

 cola im parallelen Lichte das gewöhnliche schwarze Kreuz, das bei einer 

 Drehung des Präparates um seine Achse seine Position nicht ändert. In 

 einigen Fällen scheint ein Öffnen des Kreuzes stattzufinden, was in einer 

 excentrischen Vereinigung zweier Sphärolithe seinen Grund hat. Oft be- 

 obachtet man, dass sich das dunkle Kreuz eines Sphäroliths in die Grund- 

 masse fortsetzt. Der Verf. zieht hieraus den Schluss, dass die Grund- 

 masse durch Spannungsvorgänge, welche von den Mittelpunkten der Sphä- 

 rolithe ausgingen, doppeltbrechend geworden sei. Durch die mikrosko- 

 pische Untersuchung des Metaxits gewann der Verf. die Ansicht, dass 

 die Sphärolithe im Pikrolith von Metaxitfasern gebildet werden. Es wur- 

 den analysirt: a) Metaxit, (b) Pikrolith, (c) Chrysotil: 





(a) 



(b) 



(c) 



(d) 



H 2 



10,86 



12,01 



11,000 



13,06 



Si0 2 



43,87 



44,48 



43,047 



42,10 



A1 2 3 



23,44 



16,97 



0,864 



0,40 



Fe 2 3 



5,37 



3,01 



2,257 (Fe O) 



3,00 (FeO) 



CaO 



1,24 



0,61 



1,537 





MgO 



15,18 



23,16 



41,290 



41,90 



Den von Delesse analysirten Metaxit (d) erklärt der Verf. wegen 

 der nahen Übereinstimmung von (c) und (d) für Chrysotil. „Metaxit und 

 Chrysotil sind die Endglieder einer ganzen Reihe wasserhaltiger Thon- 

 erdemagnesiasilicate , in welchen der Metaxit das Thonerde-reichste, der 

 Chrysotil das Magnesia-reichste Glied darstellt." 



Mit dem Namen Leucotil belegt der Verf. ein seidenglänzendes, 

 faseriges Material, dessen Analyse ergab: 



H 2 



17,29 



Si 2 



28,98 



A1 2 3 



6,99 



Fe 2 3 



8,16 



CaO 



7,37 



MgO 



29,78 



Na 2 



1,32 



K 2 



Spur 





99,89 



Die Fasern sind parallel den Längsaxen in zwei auf einander senk- 

 recht stehenden Richtungen deutlich spaltbar, die vollkommene Spaltungs- 

 fläche hat Silberglanz. Wahrscheinlich ist das Mineral rhombisch. Es 



